Pirinç günlük yaşamda yaygındır ve pirinç lehim sorusu, bazıları için çok önemlidir. Birçok ev cihazının onarımı, metalin lehimlenmesine bağlıdır. Bu süreç, diğer metallerin kombinasyonundan önemli ölçüde farklıdır. Bazı spesifik özelliklere sahiptir ve bazı zorluklara neden olur. Ancak, bazı koşulları yerine getirirseniz, o zaman rasyon herkesin omuzlarında olacaktır.
Pirinç, günlük hayatta yaygın olarak kullanılır ve pirinç ürünleri kırıldığında, sorunun nasıl lehimleneceği sorulur.
Bakır alaşımlı lehimleme özellikleri
Günlük hayatta sıklıkla pirinç ve bronz kullanılan farklı parçalar kullanılır. Bu bakır alaşımları dışa çok benzer, ancak farklı bir bileşime ve kendi özelliklerine sahiptir. Pirinç, kalay, alüminyum ve diğer metallerin eklenmesiyle bir bakır-çinko alaşımıdır. Bronz, kalay, alüminyum, kurşun ve diğer maddelerle bir bakır alaşımıdır. Kalay eklendiği pirinç, bronz bileşime yaklaşır, ancak yine de çinko bazlıdır.
Pirinç ürünleri lehimlemek için malzeme ve aletler.
Pirinç lehimleme kendi karakteristik zorluklarına sahiptir. Çinko, alaşımdan gelen ısıyla aktif olarak buharlaşır ve yoğun bir çinko oksit ve bakır filmi oluşturur. Çinko oksit filmi büyük zorluklarla yok edilir ve pirinçte çinko içeriği% 15'ten fazla olduğunda oldukça hızlı bir şekilde oluşur. Rosin, alkolle bile kombinasyon halinde, özel akıların kullanılmasını gerektiren böyle bir filmle baş edemez.
Pirinç lehimlenirken kalay-kurşun lehim kullanılırsa, eklemin düşük mekanik mukavemeti vardır. Bu nedenle, kalay-lehim lehimiyle pirinç lehimleme yeri, bakırdan 1,6 kat daha az bir dayanıklılığa sahiptir. Bu, çinko buharlaşması nedeniyle lehim dikişindeki gözeneklerin ortaya çıkmasından kaynaklanır.
Bronz lehimleme yöntemleri, bileşimine bağlıdır. Kalay ve nikel bronzları kalay kurşunlu lehimler ile kolayca lehimlenir. Alüminyum ve berilyum bronzlarının lehimlenmesi durumunda, çözülmesi zor olan filmler ortaya çıkar ve bu da özel lehim ve akışkanların kullanımını gerektirir.İçindekiler tablosuna geri dön
Metal lehimleme için akışkanlar
Lehim pirinç için bir matkap gerekir - özel bir akı.
Akı, filmi lehimli metallerin yüzeyinden çıkarmak ve lehim bölgesinde yeni filmlerin oluşumuna karşı korumak üzere tasarlanmıştır. Eğer bir bakır bileşiği için rosin yeterli ise, o zaman pirinç için bir diğeri daha agresif bir akıya ihtiyaç vardır. Farklı pirinçler için akışkanın bileşiminin farklı olması gerekir, bu da bazı metallerin pirinç bileşiminin ortaya çıkmasından kaynaklanır. Yaygın pirinç tipi LS59 ve L63 için, küçük bir borik asit içeriği olan çinko klorür kullanılması yeterlidir. Kurşun ve silikon katkı maddeleri ile lehimleme yaparken, örneğin pirinç tipi LKS80, fluor ve bor içeren potasyum veya boraks temelinde bir kombinasyona dayanan akı tavsiye edilir.
Evde, çoğu pirinç için uygun olan aşağıdaki akı yapabilirsiniz. Tozda 20 g boraks ve tozda 20 g borik asit hazırlamak gerekir. Kuru tozlar iyice karıştırılır ve 200 ml su dökülür. Karışım daha sonra kaynatılır ve soğutulur.
Bitmiş bileşimlerden pirinç için fluks olarak önerebiliriz: evsel - akı "Bura"; PW-209 ve PW-209X akılar. İthal akışlardan Alman yapımı not edilmelidir: Flux-paste Chemet FLISIL-NS-Pulver ve Chemet FLISIL-NS-Paste.
Bronz lehimleme, hidroklorik asit ilavesiyle klorür tuzları (örneğin çinko) akışı altında gerçekleştirilebilir. Eğer lehimleme yüksek sıcaklıklarda gerçekleştirilirse, o zaman kloratlar ve florürler ile birlikte borik asit kullanılması daha iyidir. Alüminyum ve manganez bronzları bağlamak için, fosforik veya hidrofluorik asitten aktif akıların kullanılması gerekmektedir. Yeterince mevcut fonlardan, ortofosforik asit yaygın olarak kullanılmaktadır.İçindekiler tablosuna geri dön
Pirinç lehim
Lehim pirinç bakır-fosfor olmalıdır. lehimler
Lehim, erimiş halde lehimlenmiş metallere gömülmüş ve soğuduktan sonra bunları birleştiren bir metaldir. Bu nedenle, erime noktasının çok altında bir erime noktasına sahip olmalı ve aynı zamanda bir eriyik formunda olmasıyla iyi bir yapışmaya sahip olmalıdır. Kalaylı geleneksel kalay alaşımları, yalnızca mekanik mukavemet ve görünüm için herhangi bir gereksinimin olmadığı kritik olmayan parçaların birleştirilmesi sırasında pirinçte kullanılmalıdır.
Kullanılan lehimin bileşimi, pirinç tipine bağlıdır. Eğer bakır bileşen pirinçte baskın ise, o zaman PSR12'den PSr72'ye gümüş sarf malzemeleri, PMC36'dan PMC54'e kadar pirinç içerikli lehimler ve bakır-fosforlu lehimler kullanabilirsiniz. Çinko içeriğinin baskın olması durumunda, gümüş lehim PSr40'dan daha düşük olmamalıdır. Fosforlu bileşiklerin kullanımı, kırılgan fosfat çinko bileşikleri oluşumu nedeniyle bileşiğin mekanik mukavemetinde belirgin bir azalmaya yol açar. Pirinç tip PMC'ye dayalı daha ucuz lehimler sadece titreşim ve sarsıntı hissetmeyen parçalarda kullanılabilir. Gümüş ve fosforlu lehimler ile birleştirildiğinde, pirinç oldukça kuvvetli bir şekilde çözülür, bu da dikkate alınmalıdır ve metallerin lehimlenmesi ve ısıtılması zamanını azaltır.
Sabit parçaların (örneğin radyatörler veya borular) onarımı ve bağlantısı için, karmaşık kompozisyona sahip özel sert lehimler sıklıkla kullanılır. İyi sonuçlar, yaklaşık 730 ° C'lik bir erime noktasına sahip L-CuP6 tipi lehim gösterir.
İçindekiler tablosuna geri dön
DIY Lehim Pişirme
Gümüş lehim, pirinç paketleri için de uygundur.
Pirinç lehimleme problemini çözmek için istenilen lehimi kendi ellerinizle hazırlamalısınız. Gümüş lehim tüm pirinç için en uygun olanıdır; ve pişirilmelidir. Metallerin eritilmesi, önemli termal etkilere dayanabilecek bir pota içinde yapılmalıdır. En basit haliyle böyle bir pota, troleybüslü otobüsler için kontak kömür elementlerinden yapılmıştır. Yanmış ürünler kolayca elde edilebilir ve bir pota için kullanışlı olabilir. Böyle bir grafit elemanda, yaklaşık 2x2 cm'lik bir çentik yapılır ve çentiğe yaklaşık 5 mm'lik bir çentik delinir (lehimin çıkarılmasını kolaylaştırmak için).
Lehim için 2: 1 oranında gümüş ve bakır gereklidir. Gerekli miktarda metal ölçülür ve potaya indirilir. Bir gaz torcu yardımı ile, potadaki metallerin erimesi sağlanır. Eritme işlemini kolaylaştırmak için metaller önceden ezilmelidir. Eriyik bir çelik veya seramik (porselen) çekirdeği ile karıştırılır. Soğutmadan sonra, böyle bir alaşım bir lehim olarak kullanılabilir.İçindekiler tablosuna geri dön
Havya
Pirinç lehimleme için havya en az 100 watt olmalıdır.
Düşük sıcaklık lehimleme metodu ile bağlantının yeteri kadar yüksek kalitesi, pirinç ve bakır lehimleme veya bunlarda bakır içeriğinin baskınlığı ile lehimleme ile elde edilir. Bu durumda 100W havya kullanmak yeterlidir. Lehim veya fosforik asit akı olarak kullanılabilir. Lehimlemeden önce, oksit tabakasını çıkarmak ve yüzeyi temizlemek için pirinç yüzeyini iyice işlemek gerekir. Lehim olarak POS60'dan daha düşük olmayan kalay-kurşun lehim kullanılır. Lehimleme, lehim bölgesinin lehim havası ile iyi bir ısıtma ile gerçekleştirilir.
Ayrıca, lehim demirini PS40'dan daha düşük olmayan gümüş lehimler kullanarak lehimleyebilirsiniz. Bunun için kendinizi güçlü bir havya (0.5-1 kW) ile kollamak zorunda kalacaksınız. Konsantre ortofosforik asit veya boraks bazlı fluks akı olarak kullanılmalıdır. Lehimleme bölgesinin ısıtma sıcaklığı 500ºº'den düşük olmamalıdır. Lehimden önce, akı yüzey işleminin titizliğine özel dikkat gösterilmelidir. İşlem, ısıtılmış havyanın lehim ile gönderilmesinden hemen önce yapılmalıdır. Bu sayede kusurları pirinç masif ürünlerinde (örneğin radyatörler) eritebilirsiniz.İçindekiler tablosuna geri dön
Brülör lehimleme
Pirinç yarı otomatik meşale kaynak şeması.
Herhangi bir markanın pirinç lehimleme problemini çözmek için bir gaz ocağı kullanabilirsiniz. Bu tür lehimleme işlemi aşağıdaki gibidir. Lehim (metallerin ısınması) ısıya dayanıklı malzemeden yapılır. Asbest tabağı kullanmak en iyisidir. Bağlı parçalar bir asbest tabanına yerleştirilir ve birbiriyle birleştirilir. Bileşiğin bölgesinde metallerin yüzeyi, boraks esaslı (kendinden yapılmış) bir akı ile iyice ovulur.
Gümüş lehim, küçük miktarlarda küçük parçacıklar ve birleştirilmiş metallerin üstüne serpilir. Bir gaz torcunun düzenlenmiş alevi lehimleme bölgesine verilir. Isınma aşamalı olarak gerçekleştirilir.
Başlangıçta, alanın hafif bir ısınması gerçekleştirilir, böylece lehim metallerin yüzeyi ile birleşir.
Daha sonra ana ısıtma, pirinçteki kırmızı görünene kadar yapılır. Bu sırada, lehim, parçalar arasındaki boşluğu doldurmalı ve yüzeye eşit olarak yayılmalıdır. Bu dönemde lehim bölgesinde sıcaklık 700-750 ° C'ye ulaşır. Brülör kapanıyor. Soğuduktan sonra, pirinçten biraz farklı bir renkle güvenilir bir dikiş elde etmelisiniz. Artık akıyı temizlemek için bağlantı temizlenmelidir.İçindekiler tablosuna geri dön
Gerekli araç
Ne lehim yapacağınıza karar verirseniz, ne pişireceğinize de karar vermelisiniz. Pirinç lehim yaparken aşağıdaki araçlara ve aksesuarlara ihtiyacınız olacaktır:
- 100 W ve 0.5-1 kW havya;
- gaz tüpü ile komple gaz brülörü;
- pota;
- ölçeği;
- kavramalar;
- bir bıçak;
- makas;
- bir dosya;
- pense;
- kelepçe;
- zımpara kağıdı;
- fırça;
- Fırça.
Pirinç çok çeşitli ev aletlerinde çok sık kullanılır, böylece kırıldıklarında bu soru pirinç lehimlenir. Böyle bir rasyon mümkün, ancak belirli koşulların ve kuralların yerine getirilmesini gerektirir.